20 
E. Dittler und C. Doelter, 
wahrscheinlich zu sein, daß auch der Laterit von manchen sogen. 
Bauxiten nicht wesentlich verschieden ist, da die Bauxite um so 
mehr Eisen enthalten, je südlicher der Fundort liegt. Der Laterit 
ist, wie M. Bauer zeigte, kein wasserhaltiges Aluminiumsilikat 
(Ton), sondern ein Aluminiumhydrat mit wechselnden Mengen von 
Eisenhydroxyd. Meigen 1 bemerkt mit Recht , daß der Laterit 
nichts anderes sei als ein Sammelname für alle möglichen tonerde- 
und eisenhaltigen Produkte; dasselbe gilt auch für den Bauxit, 
unter welchem man kritiklos alle stark tonerdehaltigen Zersetzungs- 
produkte einschließlich des kolloiden Ausgangsproduktes, dem eigent- 
lichen Bauxit, zusammengefaßt hat. 
In neuerer Zeit wurde von A. Lacroix 1 2 und F. Cornu 3 der 
Gelcharakter der Bauxite hervorgehoben, und insbesondere F. Cornu 
hielt eine Unterscheidung gewisser isotroper Bauxite neben solchen, 
welche neben der isotropen Substanz auch Hydrargillit und Diaspor 
enthalten, für zweckmäßig. Diese isotropen Bauxite nannte Cornu 
Kliac'nit. 
Im folgenden soll nun mittels der Methode der Anfärbung 
gezeigt werden, daß unter dem Namen Bauxit zweierlei verstanden 
wurde : 1 . ein kolloides Aluminiumhydrat , der eigentliche Bauxit, 
das Ausgangsprodukt der bauxitischen Umwandlung; 2. ein Gemenge 
von Diaspor, Hydrargillit, Limonit und Kaolin mit wechselnden Mengen 
des Tonerdegels. Anfärbeversuclie mit Bauxiten hat schon F. Hundes- 
hagen 4 ausgeführt und bei verschiedenen Vorkommen sehr ver- 
schiedene Resultate erhalten. Die Methode , welche an anderer 
Stelle genau beschrieben werden soll 5 , besteht darin , daß eine 
konzentrierte Lösung von Methylenblau-Säurefuclisin auf die von 
Canadabalsam befreiten Diinnschlififpräparate aufgetragen und wenige 
Minuten einwirken gelassen wurde; bei so kurzer Einwirkung 
färbten sich nur die kolloiden Teile der Präparate an , während 
bloße Kapillarwirkungen der anderen Gemengteile nicht zur Geltung 
kommen konnten. Das amorphe Al 2 0 3 -Hydrat und das wasserfreie 
A1 2 0 3 lassen sich weder durch saure noch durch basische Farb- 
stoffe anfärben. In Gegenwart einer Spur von Säure oder Base 
sind aber beide imstande, saure bezw. basische Farbstoffe auf- 
zunehmen, mit anderen Worten, die Tonerde kann , wenn sie ge- 
wisse Beimengungen adsorptionsartig enthält, von Methylenblau 
bezw. Säurefuchsin angefärbt werden. Im besonderen Maße gilt 
dies für das durch Hydrolyse hergestellte Al-Hydroxydgel , bei 
welchem schon durch sehr geringe Mengen von Si 0 2 -Hydrosol 
1 W. Meigen, Geol. Rundschau. II. 4. 1911. 
2 A. Lacroix, Min. France 3. 342. 1901. 
3 F. Cornu, Koll. Zeitschr. 4 15. 1909. 
4 F. Hündeshagen, N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. XXVIII. p. 335. 1909. 
8 Eine ausführliche Arbeit erscheint in der Zeitschrift für Chemie 
und Industrie der Kolloide. Dresden. 
